( 46:i) 



M Le dosage du soufre total dans le carbure de calcium fait sur trois 

 échantillons nous a donné ; S pour loo : o, 37 ; o,43 et 0,74 (' ). 



» Fer. — Le fer se trouve à l'état de siliciure et de carbo-siliciure. Sa 

 teneur est très variable et dépend surtout de la pureté du carbone em- 

 ployé (=). 



» Phosphore. — Ce métalloïde est l'impureté la plus gênante du carbure 

 de calcium. La majeure partie se trouve à l'état de phosphure de calcium 

 décomposable par l'eau; cependant on en trouve encore dans les petites 

 sphères à aspect métallique contenant du fer et du silicium. 



)) Carbone. — Certains échantillons de carbure de calcium renferment 

 une certaine quantité de graphite. Le graphite que nous avons obtenu 

 était en lamelles très minces, parfois hexagonales, le plus souvent con- 

 tournées et irrégulières. Ce graphite est non foisonnant; il retient avec 

 énergie de la silice et du calcium. 



» Enfin, comme on avait annoncé l'existence du diamant dans le car- 

 bure de calcium industriel, nous avons fait une recherche spéciale de cette 

 variété de carbone. Après attaque par l'eau, puis par l'acide chlorhydrique 

 concentré, le résidu obtenu a été soumis au traitement que nous avons 

 indiqué antérieurement pour la séparation du diamant en présence de 

 toutes espèces d'impuretés. Dans ces conditions, nous avons isolé quelques 

 parcelles transparentes de forme arrondie, sans aucune apparence cristal- 

 Une, dont aucune n'était combustible dans l'oxygène. Nous avons employé 

 pour faire cette combustion la nacelle de platine décrite dans notre Mé- 

 moire sur la reproduction du diamant (^). 



» Aucun des échantillons de carbure de calcium que nous avons étudiés 

 ne renfermait de diamant. » 



('j Celte analyse a été faite de la façon suivante : quelques grammes de carbure 

 sont éteints avec une petite quantité d'une lessive alcaline; on évapore à sec, on 

 décompose par un mélange de carbonate et d'azotate alcalin, 011 reprend par l'eau et, 

 après filtration, le liquide est acidulé par l'acide chlorhydrique. Après traitement par 

 l'ammoniaque et après frllration, on dose le soufre. M. Pope a donné précédemment 

 sur ce sujet une méthode différente : F.-J. Pope, Estimation du soufre dans le car- 

 bure de calcium {Journal american c/iem. Soc, t. XVIII, p. 740). 



(^ ) On rencontre dans certains carbures des masses arrondies ferrugineuses, d'appa- 

 rence métallique, de plusieurs centimètres cubes, qui proviennent le plus souvent de la 

 fusion des mâchoires qui serrent les électrodes. Nous n"avons pas étudié ces lingots. 



(^) Annales de Chimie et de Physique, 7" série, t. VIII, p. 466 et Le four élec- 

 trique, p. i74> 



